﻿115 



eine Beimengung von nur 1 % SCÜ0Ü in der dritten Decimalstelle 

 sich zu erkennen gibt, indem sie dieselbe um 5 Einheiten ver- 

 größert (in unserem Beispiele würde ;also in solchem Falle das 

 sp. Gew. 1,845 betragen); eine Beimengung von 2—10% Asche 

 beeinflusst schon die zweite Decimale (indem bei 2 % das sp. Gew. 

 dann 1,850, bei 10% 1,899 beträgt); eine Beimengung von 10% 

 Asche verändert schon die erste Decimale. Folglich muss ein 

 so hoher Gehalt wie 16% das sp. Gew. bedeutend erhöhen. 



Die meisten unter den viel Asche enthaltenden Anthraciten 

 aus verschiedenen Gegenden zeigen ein sp. Gew. von ca. 1,4, wie 

 z. B. die Anthracite Pennsylvaniens, Frankreichs, viele Varietäten 

 aus Amerika u. s. w., so dass das von Geinitz angegebene mitt- 

 lere sp. Gew. 1,579 den meisten Anthraciten sehr nahe kommt, 

 jedenfalls aber sehr weit von dem unserer Kohle absteht. Nur 

 zwei Anthracite sind mir bekannt geworden, deren sp. Gew. sehr 

 hoch ist, nämlich der Anthracit von Ehode-Island mit 4,64% 

 Asche, dessen sp. Gew. 1,81 und ein von Scheerer und Rübe 

 analysirter Anthracit mit 1,72% Asche, dessen sp. Gew. 1,92 

 beträgt. Von dem ersten ist mir keine genaue Analyse bekannt, 

 was den zweiten anbetrifft, so gehört er zu den an Kohlenstoff 

 reichsten und an Wasserstoff ärmsten; er nähert sich also bis 

 zu einem gewissen Grade unserer Varietät, obschon sein Wasser- 

 stoffgehalt um's Dreifache den unserer Kohle übertrifft. Jeden- 

 falls aber weichen solche Varietäten bedeutend von den gewöhn- 

 lichen ab und gehören zu den Ausnahmen. 



Das sp. Gew. der Mehrzahl der Graphite beträgt von 

 1,9—2,3, das des reinen Graphits von Wunsiedel mit 0,33% 

 Aschegehalt 2,14, das des künstlichen, vollkommen reinen Gra- 

 phits nach den Bestimmungen von Löwe 6 1,8018 . . . . 1,8440. 

 Lissenko 7 führt die Bestimmungen Nikolajew's an, nach welchem 

 das sp. Gew. des reinen Graphits in Pulverform 2,2 — 2,3 betragen 

 soll; aus einer von demselben Nikolajew 8 gegebenen Tabelle von 

 Analysen verschiedener ausländischer Graphite ersieht man aber, 

 dass das sp. Gew. des Graphits, selbst wenn er bis 10,80% 

 Asche enthält, bei einem Gehalt von bis 1,55% flüchtiger Be- 



6 Naumann: Mineralogie 1877, pag. 254. 



7 Verhandlungen der Russ. Kaiserl. Mineral. Gesellschaft 1879, S. 255. 



8 Gornyi Journal 1878, pag. 367. 



